1 0QQ Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



oval- bis spaltporigen Hoftüpfeln, auch gegen Markstrahlen. Markstrahlen 

 •zahlreich, zweierlei: zwei- bis drei-, auch fünfschichtige, 0,08 — 0,80 mm 

 (selten darüber) hoch, oft mit hohen, aus mehreren Zelllagen gebildeten, 

 doch einschichtigen Kanten — und einschichtige, oft nur aus einer oder 

 aus wenigen Zelllagen bestehende. Zellen im breiten Theile der mehr- 

 schichtigen Markstrahlen meist 3 — 16, einzelne auch bis 21 \i hoch und 4 

 bis 8 [JL breit (im Tangentialschnitt oft rund), in den Kanten der mehr- 

 schichtigen und in den einschichtigen 20 — 60, auch bis 90 }x hoch und 

 bis 20 [X breit, im Tangentialschnitt rechteckig, die Endzellen spitz zu- 

 laufend. Niedere Zellen der mehrschichtigen Markstrahlen im Radial- 

 schnitt bis 0,1 mm lang, die hohen Zellen derselben und die Zellen der 

 einschichtigen Markstrahlen kürzer, bis quadratisch, und an den Kanten 

 bis 5mal höher als breit, auf den Tangentialwänden reichlich getüpfelt, 

 oft je einen grossen Calciumoxalatkrystall umschliessend. Sehr dickwan- 

 dige, klein getüpfelte Fasern als Grundmasse, radial gereiht, bis 21 \i 

 breit. Strangparenchym scheint vollständig zu fehlen. — Zellwände (in 

 dickeren Präparaten) gelblich, in den langen Zellen der mehrschichtigen 

 Markstrahlen oft einzelne gelbliche, runde Tropfen einer in Alkohol lös- 

 lichen Substanz, die Gefässe meist leer, seltener mit blassgelbem, erstarr- 

 tem Gummi ähnlichem Inhalt. 



Dient zur Herstellung von Maassstäben, Weberschiffchen, Kämmen, 

 Zahnbürsten u. dgl., sowie in der Stockindustrie, eignet sich weniger für 

 xylographische Zwecke. 



Anmerkung 1. Das Weisse Quebrachoholz, Quebracho blanco, 

 von Äspidosperma Quebracho Schi, in Argentinien i) unterscheidet sich von 

 dem vorstehend beschriebenen Holze, dem es in der Färbung ähnelt, 

 durch die gröbere Zeichnung der Querschnittsfläche und die viel wei- 

 teren Gefässe (von 0,60—0,18 mm Durchmesser), welche die Längs- 

 schnittsflächen deutlich" nadelrissig machen, ferner durch grössere Härte 

 und die höchst unvollkommene Spaltbarkeit. Gefässe etwa 1 3 pro mm2, 

 ziemlich gleichmässig zerstreut, meist einzeln, mit einfach durchbrochenen 

 Gliedern und zahlreichen kleinen, bis 4 jj, breiten, oft schrägspaltporigen, 

 gegen Markstrahlen nicht abgeänderten Hoftüpfeln. Markstrahlen meist 

 3 — 6 Zellen breit und 0,08—0,32 mm hoch, einzelne auch einschichtig. 

 Markstrahlzellen 5 — 13 [x, an den Kanten der mehrschichtigen und in 

 den einschichtigen auch bis 20 {x hoch, und dann, wenn Krystalle ent- 

 haltend, im Radialschnitt kürzer als die übrigen ; auch in diesen stellen- 



1) Den Namen »Quebracho« führen auch noch andere Hölzer bezw. Bäume, so 

 Thouinia striata Radlk. (siehe p. 104) und Jodina rhovibifolia Hook, et Arn. (»Que- 

 bracho flojo«, Fam. Sanialaceae). — »Quebracho Colorado« siehe Nr. 71. 



